«24 — — _ 



13- Es finde hier eine kurze Erwälinnng, dafs , indem ich 

 statt der Kohle dem Glaubersalze eine gehörige Menge metallisches 

 Bley und dann Quarz zusetzte , ich sehr schönes Flintglas , so wie 

 mit Wismuth, Zink u. s. w. andere metallische Gläser erhielt. Die 

 weitere Ausführung ist, wie Eingangs erwähnt worden, einer folgen- 

 den Abhandlung überlassen. — Auch mit der ungarischen, ro- 

 hen und gereinigten , Soda habe ich Versuche angestellt. Die er- 

 stere enthält aufser den salzigen Theilen sehr viele unauflösliche 

 (die Ton mir untersuchte nahe 2/5, die aus Kieselerde, Kalk und 

 Kohle bestanden); der salzige Antheil, so wie die gereinigte Soda, 

 besteht grofsen Theils aus Glaubersalz. Um sich daher der rohen 

 mit Erfolg beym Glasschmelzen zu bedienen, wird sie nach den 

 Umständen eines Zusatzes von Kohle , oder von Glaubersalz bedür- 

 fen. Den erstem wird auch die gereinigte erfordern imd er wird 

 zu verschiedenen Zeiten verschieden seyn müssen , da ohne Zweifel 

 die Verhältnifsmengen des kohlensauren und schwefelsauren Natrons 

 sich nicht immer gleich seyn werden. Das einfachste Verfahren, 

 solche zu bestimmen, wäre wohl, dafs man eine Portion der Soda 

 vollkommen austrockne, und dann aus einer bestimmten Menge der- 

 selben , auf die bekannte Weise , die Kohlensäure entwickele und 

 den Gewichtsverlust bestimme. Jede verlorne 100 Theilc zeigen 

 dann 223 trocknes kohlensaures Natron an , nach deren Abzichmig 

 von der angewandten Menge die Quantität des Glaubersalzes gege- 

 ben ist. 



Dies ist es, was mir meine Beobachtungen bisher über die 

 Anwendung des Glaubersalzes zum Glase dargeboten haben. Sollte 

 der Fortgang derselben mir zu neuen Bemerkungen Veranlassung 

 geben, die zur bessern Ausübung des Frocesses dienen könnten, 

 so werde ich sie der Classe in der Folge vorlegen. Ich wende mich 

 jetzt zu der Gewinnung des Glaubersalzes selbst. 



,4. 



